TCVN11195:2017

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11195:2017 về Bitum - Phương pháp xác định độ ổn định lưu trữ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11195:2017 BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH LƯU TRỮ Bitumen - Method for determining storage stability Lời nói đầu TCVN 11195:2017 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên so ạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng c ụ c Tiêu chu ẩ n đo lường chất lượng th ẩ m định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố. BITUM - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH LƯU TRỮ Bitumen - Method for determining S torage stability 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ổn định lưu trữ của nhựa đường Polime dùng trong xây dựng các công tr ì nh giao thông. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây l à c ầ n thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không g hi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các s ử a đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7494 : 2005 (ASTM D140-01), Bi tum - Ph ươ ng pháp lấy mẫu. TCVN 7497 : 2005 (ASTM D36-00), Bi tu m - Phư ơ ng pháp xác định đi ể m h óa mềm ( d ụng cụ v ò ng v à bi). Standard Speci f ication for Type IV Polymer-Modi f ied Asphalt Cement for Use in Pavement Construction - ASTM D5892 3 Thuật ngữ và đ ị nh nghĩa 3.1 Độ ổn định lưu trữ của nhựa đường polime (Storage stability of the polymer asphalt) Là sự sai khác về nhiệt độ h óa mềm của mẫu nhựa đường polime tại hai vị trí lấy mẫu: trên v à dưới của ống đựng mẫu tiêu chuẩn, sau khi mẫu được nung nóng ở nhiệt độ 163° C trong thời gian 48 h. Chỉ tiêu độ ổn định lưu trữ nhằm đánh giá mức độ tách của polime khỏi nhựa đường trong quá trình lưu trữ nóng, gia nhiệt và thi cô ng, gây ảnh hưởng đến chất lượng nhựa đường polime. Tính tương thích giữa 2 pha (nhựa đường và polime) trong hỗn hợp nhựa đường polime là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng nhựa đường pol i me. Nếu 2 pha không t ương thích, dẫn tới khả năng tách pha trong quá trình lưu trữ, chất polime tách khỏi nhựa đường, hậu quả là ch ấ t lượng sản ph ẩ m giảm sút nghiêm trọng. 4 Thiết bị, dụng cụ 4.1 Ố ng nhôm: hình trụ tròn bằng nhôm có đáy, thành m ỏ ng, đường kính 25,4mm, cao 139,7mm để đựng mẫu. Đơn vị thí nghiệm ph ả i sử dụng ống nhôm tiêu chuẩn có cam kết đáp ứng tiêu chuẩn ASTM 5976 hoặc tương đương từ nhà cung c ấ p ống nhôm th í nghiệm. 4.2 Tủ sấy: có kh ả năng duy trì nhiệt độ ở (163 ± 5) ° C . 4.3 Thi ế t bị làm lạnh: có khả năng duy tr ì nhiệt độ đến (-7 ± 5) ° C . 4.4 Giá đ ỡ : có khả năng giữ ống nhôm thí nghiệm tại v ị trí thẳng đứng trong lò sấy v à trong thiết b ị làm lạnh. 4.5 Dao cắt và búa: dao cắt phải cứng và s ắc để có thể cắt ống nhôm chứa m ẫ u ở nhiệt độ th ấ p. 4.6 Cân: Có khả năng cân được 1000 g với độ ch í nh xác ± 0,1 g 5 Cách tiến hành: 5.1 Lấy mẫu: Th e o TCVN 7494 : 2005 (ASTM D140-01), Bi t u m phương pháp l ấy mẫu. 5.2 Đặt ống nh ô m vào giá đỡ theo phương th ẳ ng đứng. 5.3 Mẫu nhựa polime th í nghiệm được đun nóng c ẩ n thận để không nóng cục bộ cho đến khi hóa l ỏ ng h oàn toàn. Lọc m ẫ u qua s à ng No 50 (3 00 m m), s a u đó khu ấ y đều, rót 50 g vào ống nhôm được đặt trong giá độ. Gắn chặt lại phía đầu trên của ống nhôm. 5.4 Đặt gi á đỡ có các ống nhôm chứa mẫu v à o lò sấy đã được nâng nhiệt độ đến (163 ± 5) ° C trong thời gian (48 ± 1) h. S a u đ ó , đưa ngay toàn bộ giá đỡ có chứa mẫu vào bộ phận làm lạnh ở nhiệt độ (-7 ± 5) ° C trong thời gi a n khoảng 4 gi ờ để nhựa đường đông đặc lại. Lưu ý để ố ng nhôm ch ứ a mẫu theo phương th ẳ ng đứng trong suốt th ời gian nung nóng và làm lạnh. 5.6 Ti ế n hành th ử : Lấy ố ng nhôm chứa mẫu ra kh ỏ i giá đỡ, đặt tr ê n bàn phẳng, d ù ng dao cắt ố ng nhôm chứa mẫu làm 3 ph ầ n bằng nhau , b ỏ ph ầ n ở giữa . Ph ầ n đầu và đáy được đưa vào 2 cốc chứa khác nhau, ch o vào lò sấy ở nhiệt độ (163 ± 5) ° C đến khi mẫu hóa lỏng hoàn toàn, loại ống nhôm ra khỏi cốc chứ a mẫu. 5.6 Xác định nhiệt độ hóa m ề m theo phương pháp vòng và bi với 2 mẫu nhựa đường ở đỉnh và ở đáy, theo TCV N 7497 : 2 0 05. Việc thí ngh i ệm xác đ ị nh nhiệt độ h óa m ềm của mẫu ở đỉnh và đáy ống cần ti ế n hành cùng một thời gian. 6 Báo cáo t hử nghiệm Báo cáo bao gồm: giá trị nhiệt độ hóa m ề m (° C ) của mẫu ở đỉnh, mẫu ở đ á y và hiệu số của 2 nhiệt độ hóa mềm.